ЭСБЕ/Киноварь
Киноварь — минерал, встречающийся по преимуществу в виде сплошных масс, зернистых и зернисто-листоватых агрегатов, а также вкрапленным, в виде налета и в землистом состоянии. Кристаллы большей частью мелки и неправильно образованы. Общий вид их ромбоэдрический или таблицеобразный, вследствие развития базопинакоида (d). Кроме последнего, на кристаллах К. встречаются: ромбоэдры основной (n) R (1011), острые и тупые (i), призма (т) ∞ R (1010) и тригональный трапецоэдр (см. фиг.), что указывает на тетартоэдрический характер.  Нередки двойники, прорастания с параллельной системой осей, причем двойниковой плоскостью служит базопинакоид. Спайность довольно совершенная по (m); излом неровный. Твердость 2…2,5; мягка; удельный вес 8,0…8,2. Блеск алмазный. Цвет кошенильно-красный, переходящий в алый и свинцово-серый. Прозрачность в различной степени. Двойное лучепреломление очень сильное, положительное ω=2854, ε=3,201 для красного цвета. Круговая поляризация (см. Вращательная способность, Вращение плоскости поляризации) в 15 раз сильнее, нежели у кварца. Химический состав: HgS (86,2% ртути и 13,8% серы). При накаливании в колбе возгоняется, с содой же получается металлическая ртуть. В азотной кислоте растворяется совершенно. К. встречается, главным образом, в осадочных месторождениях, в глинистых и углистых сланцах, песчаниках, известняках и др. Реже и в малых количествах она находится в жильных месторождениях. Замечательно нахождение К. в накипи горячих источников (Исландия). Хотя К. почти единственная руда, из которой добывается ртуть, однако месторождения ее немногочисленны, из них известнейшие: Альмаден в Испании (самое богатое), Идрия в Крайне, Мошельландсберг в рейнской Баварии, Новый Альмаден, Новая Идрия в Калифорнии (здесь К. находится в серпентине); в России: близ сел Никитовки и Железного в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии; Ильдеканский рудник в Нерчинском округе (прежде разрабатывалось). В последнее время залежи К. открыты на Кавказе (Дагестанская область). В виде отдельных кусков и галек К. встречается во многих золотых россыпях Урала (Миасских, Екатеринбургских и др.). В России самое богатое месторождение — Никитовское, откуда добыто в 1890 г. 19772 пуда ртути.

Киноварь, по составу сернистая ртуть, одна из давно известных красных минеральных красок, встречается в природе в готовом виде и представляет ртутную руду. В практике, как пигмент, употребляется не естественная К., а приготовленная искусственно: 540 частей ртути смешиваются с 75 частями серы, нагреваются в железных сосудах, сперва с железными шлемами, которые потом заменяются глиняными, и прокаливаются на песчаной бане. При этом возгоняется волокнистая в изломе масса, ярко-красного с синеватым оттенком цвета, при растирании дающая красный порошок. Химическое соединение ртути с серой происходит уже при смешении их на холоде в течение 2—3 часов. Измельчение возгнанной К. производят на бегунах, часто с прибавкой воды. Замечено, что чем дольше производят измельчение, тем ярче и светлее оттенок краски. Для выделения свободной серы краску иногда кипятят со слабым щелоком, тщательно промывают водой и отмачивают. Таким образом приготовленная К. носит название «вермильона». Встречающиеся в продаже сорта К. сильно отличаются по яркости и огненности оттенка. Лучшим сортом считается карминово-красного цвета китайская К. По некоторым данным, оттенок цвета краски значительно улучшается, если она по измельчении сохраняется в течение нескольких месяцев в темном помещении, в смеси с водой или слабой азотной кислотой при частом помешивании. К. легко приготовляется и водным путем. Для этой цели обрабатывают белый осадок, получающийся при действии аммиака на раствор сулемы (хлористый меркур-аммоний), раствором серы в сернистом аммонии или раствором серновато-натровой соли при 80° Ц. Бруннер смешивает 300 частей ртути со 115 частями серы и прибавляет к смеси немного раствора едкого кали. После смешения черная масса нагревается в течение 8—12 часов на водяной бане до 45° Ц. с раствором 75 частей едкого кали в 400 частях воды, причем она постепенно приобретает все более и более красный цвет. При нагревании К. темнеет , делается почти черной; если температура остается все еще ниже температуры возгонки, то по охлаждении красный цвет восстанавливается, в противном же случае черный цвет остается. Подобным же образом действует на К. свет: при продолжительной инсоляции она превращается в черную сернистую ртуть. К. часто фальсифицируется тяжелым шпатом или гипсом, а также суриком, окисью железа, хромовой К. и др. Так как при нагревании в присутствии воздуха К. улетает без остатка, то обнаружить присутствие в ней подмесей не представляет большого затруднения. К. употребляется в живописи (как масляная и акварельная краска), в ситцепечатном деле, обойном и сургучном производствах.

Следует упомянуть еще о некоторых др. соединениях совершенно иного вида и состава, но носящих в торговле также название К., таковы: К. австрийская или хромовая, иначе называется хромрот, которая есть не что иное, как основная хромово-свинцовая соль (PbCrO4+Pb[ОН]2), получающаяся действием едких щелочей на среднюю хромово-свинцовую соль или же сплавлением последней с селитрой. 2) К. сурьмяная (сероокись сурьмы Sb2S2O), получающаяся нагреванием до кипения смеси треххлористой сурьмы с серноватисто-натриевой или серноватисто-кальциевой солью. 3) К. сатурнова (парижская красная или минеральная оранжевая) — лучший сорт сурика, так называемый оранжевый сурик, получаемый обжиганием чистых свинцовых белил в окислительном пламени при температуре начала краснокалильного жара. 4) К. зеленая (неаполитанская зелень, шенгрюнь) представляет смесь хромовой желти с берлинской лазурью.

 и

Примечания 

ЭСБЕ:Минералы
ЭСБЕ:Краски